## GEOLOGI DAN PEMANFAATAN TAMBANG BAHAN GALIAN C DESA BUKIT RAYA, KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG, KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Muhammad Dahlan Balfas, Koeshadi Sasmito, Jefry Septinus Pangloro, Septia Hadi Wardana Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No.9, Kampus Gunung Kelua, Samarinda
Corresponding Email: emdebalfas@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aims to examine the level of need, utilization, distribution, quality of clay stone in the world of brick-making  industry  in  Tenggarong,  across  from  Bukit  Raya  Village,  which  includes  field  and laboratory activities. Field research includes discussing the geology of the research area while laboratory research  includes  XRD  analysis  using  the  RINT2000  tool  and  this  study  uses  a  granulometry  test  by determining the grain size in each sample.
Clays  in  the  research  area  are  spread  over  4  locations  with  Samarinda  sheet  formations  namely Balikpapan   and   Balang   island   formations.   XRD   analysis,   clay   containing   minerals   kaolinite, monmorillonite, and illite. The quality of clay minerals at Lp 24, Lp 9 and Lp 11 has the characteristics and   specifications   for   making   bricks   with   Kaolinite   content   reaching   52.2%.   While   the   mineral Mormorillonite has no characteristics for brick making.
Based on the results of the analysis conducted in the study using XRD analysis of Lp 24, Lp 9 and Lp 11, it was concluded that the type of clay mineral is kaolinite reaching 52.4% based on the kaolinite mineral content recommended for utilizing clay in Bukit Raya village as a material for the brick making industry and Urug soil, while mineral Mormorillonite and Illite do not have characteristics for making bricks and more  for  industrial  materials  for  making  ceramics  and  as  a  catalyst  bufferKeywords  :  River  Deposits, Saltation, Granulometric, Depositional Environments.
Keywords: Bukit Raya, Granulometry, XRD, Benefits of Clay, Kaolinite, Monorillonite, Illite

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat  kebutuhan, pemanfaatan, sebaran, kualitas batulempung dalam dunia industri pembuatan batu bata dikecamatan tenggarong seberang yakni Desa Bukit Raya yang mencakup  kegiatan  lapangan  dan  laboratorium.  Penelitian  lapangan  meliputi  membahas  geologi  daerah penelitian sedangkan penelitian laboratorium mencakup analisis XRD menggunakan alat RINT2000 dan penelitian ini menggunakan uji granulometri dengan menentukan ukuran butir pada setiap sampel.
Lempung pada daerah penelitian tersebar pada 4 lokasi dengan formasi lembar Samarinda yakni formasi Balikpapan  dan  formasi  pulau  balang.  Analisis  XRD,  lempung  mengandung  mineral  kaolinit, monmorilonit,  dan  illit.  Kualitas  mineral  lempung  pada  Lp  24,  Lp  9,  dan  Lp  11  memiliki  karakteristik dan  spesifikasi  untuk  pembuatan  batu  bata  dengan  kandungan  Kaolinite  mencapai  52,2%.  Sedangkan mineral monmorilonit tidak memiliki karakteristik untuk pembuatan batu bata.
Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis XRD Lp 24, Lp 9, dan Lp 11 disimpulkan bahwa jenis mineral lempung ialah kaolinite mencapai 52,4% berdasarkan kandungan mineral kaolinite direkomendasikan untuk menmanfaatkan lempung pada desa Bukit Raya sebagai bahan industry  pembuatan  batu  bata  dan  tanah  urug,  sedangkan  mineral  monmorillonite  dan  illite  tidak mempunyai karakteristik untuk pembuatan batu bata dan lebih ke bahan idustri pembuatan keramik serta sebagai bahan penyangga katalis.
Kata Kunci: Bukit Raya, Granulometri, XRD, Manfaat Lempung, Kaolinite, Monorillonite,Illite
Jurnal Teknik Geologi: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol. 1 No. 1, hal. 11-18, Juli 2019 Teknik Geologi Universitas Mulawarman

## TINJAUAN PUSTAKA PENDAHULUAN
Lempung   atau clay merupakan   material   yang terdiri  dari  mineral  kaya  alumina,  silica  dan  air. Clay bukan  mineral  tunggal,  tetapi  sejumlah mineral.  Mineral  lempung merupakan  silika  yang berlapis,  struktur  Kristal  mineral  -  mineral tersebut tersusun dari lapisan tetrahedron Si0 4 . Di
Geologi  Cekungan  Kutai  telah  banyak  dipelajari, sejalan  dengan  kegiatan  eksplorasi  sumberdaya Bumi, terutama minyak  dan  gas bumi.  Gambaran menyeluruh tentang cekungan ini diuraikan cukup lengkap  dalam     beberapa     tulisan mutakhir, diantaranya   oleh   Van   de   Weerd   dan   Armin (1992),  Pertamina  BPPKA  (1997),  dan  Moss  dan Chambers (1999).
Posisi   tektonik   Cekungan   Kutai   berada   pada daerah  pertemuan  tiga  lempeng,  yaitu  Lempeng Eurasia,  Lempeng  Pasifik,  dan  Lempeng  India- Australia  (Gambar  2.1).  Interaksi  ketiga  lempeng
tengah   tetrahedron Si04   yang   bergelang biasanya terdapat ion hidroksil (0H).
Mineral  lempung  berukuran  sangat  kecil  (kurang dari 2 mikron) dan merupakan partikel yang aktif secara  elektro  kimiawi  dan  hanya  dapat  dilihat secara mikriskop electron . Mineral yang tersebut pembentukan, mempengaruhi pengisian, proses-proses modifikasi membentuk    lempung    begitu sampai harus melakukan
halus    sehingga
dan
cekungan.   Secara   fisiografi,  Cekungan   Kutai X-ray  analisis  difraksi,  mineral  ini  tidak  secara khusus  dikenal.  Pembesaran  sangat  tinggi  dapat melihat mineral lempung dapat berbentuk seperti serpih, serat dan bahkan tabung hampa. Lempung juga dapat mengandung bahan lain seperti oksida besi  (karat)  silika  dan  fragmen  batuan.  Kotoran ini dapat mengubah karakteristik dari lempung.
terletak di bagian Timur dari Kalimantan, dibatasi oleh Tinggian Kuching di bagian Barat, Tinggian Mangkalihat  di  utara,  Selat  Makassar  di  timur, dan Pegunungan Meratus      dan Paparan Pasternoster  di  Selatan  (Gambar  2.2).  Cekungan Kutai  dibatasi  dari  Cekungan  Tarakan  di  utaranya oleh  Tinggian  Mangkalihat,  dan  dibatasi  dari Cekungan  Barito  di  Selatan  oleh  Pegunungan Meratus.  Di  bagian  barat,  Cekungan  Melawi  dan Ketungau  berbatasan  langsung  dengan  Cekungan Kutai melalui bagian dari Tinggian Kuching. Luas Cekungan  Kutai  secara  keseluruhan  ±160.000 kilometer  persegi  (Pertamina  BPPKA,  1997), sedangkan  bagian  hilirnya  menempati  2/3  dari keseluruhan luas cekungan.
Mineral     lempung    meliputi    kaolin,    haloisit ( hauoysite ),  illite,  vermikulit,  bentonit  sumber utama    mineral    lempung    adalah    pelapukan kimiawi  dari  batuan  yang  mengandung  :  feldspar ortoklas,    feldspar    plagioklas    dan    mika (muskovit),    dapat    disebut    sebagai    silika aluminium  kompleks.  Mineral  lempung  dapat dapat  terbentuk  dari  hamper  setiap  jenis  batuan selama  terdapat  cukup  banyak  alkali  dan  tanah alkali    untuk    dapat    membuat    terjadinya    reaksi kimia (dekomposisi)
Van  de  Weerd  dan  Armin  (1992)  dan Pertamina  BPPKA  (1997)  menyatakan  bahwa Cekungan  Kutai  terbentuk  pada  Kala  Eosen Tengah sebagai cekungan regangan, yang terisi oleh   endapan   genang   laut sampai    0ligosen,    diikuti endapan  susut-laut  Miosen. berumur   Eosen oleh    pengisian Progradasi  delta
Batulempung  di  Kalimantan  Timur  terutama  di daerah  Desa  Bukit  Raya  dijadikan  salah    satu tambang.   oleh  masyarakat,  batulempung  daerah ini   juga   dijadikan   batu   bata   untuk   pembutan bahan  bangunan.  Batulempung  juga  digunakan sebagai lumpur didalam penambangan batubara.
secara besar-besaran dimulai pada kala Miosen Tengah yang     berlanjut sampai Resen menghasilkan Delta Mahakam     Modern. Daerah struktur sinklin antiklin dalam.
Samarinda   terletak   dalam   struktur- sinklin   Separi,   antiklin   Separi Prangat.   Lapisan-lapisan   pada menunjukkan   endapan-endapan dan inti laut Batuan   sedimen   yang   tersingkap   di Samarinda berumur mulai dari Miosen Bawah hingga    Miosen    Tengah    (N8    -    N10)    yang disusun  oleh  batuan  sedimen Middle-Shelf hingga Delta  Plain (Bachtiar,  dkk.,2003).
Secara geografis Kota Samarinda
Gambar l Peta Adminstratif Daerah Penelitian

## GEOLOGI REGIONAL

## METODELOGI PENELITIAN
Secara    regional,  daerah    penelitian Metode penelitian     secara umum
termasuk     dalam Peta Geologi Lembar penulis   membagi   kedalam   tiga   tahap   yaitu tahap  pendahuluan,  tahap  pengumpulan  dan analisis data, kemudian tahap penyelesaian dan penyajian data.
Samarinda     Kalimantan, skala     1:250.000
Penelitian     dan dan    dibua    oleh E.Rustandi   tahun diterbitkan oleh Pusat Pengembangan    Geologi S.Supriatna,   Sukardi   dan 1995.   Peta   Geologi   Lembar   Samarinda   ini berisi  tentang  stratigrafi  regional,  struktur geologi  regional,  dan  sumberdaya  mineral  dan energy.
Stratigrafi Regional daerah penelitian termasuk dalam  dua  formasi  yaitu  Formasi  Balikapapan (Tmbp) dan Formasi PulauBalang (Tmbp) dan
1.  Tahap pendahuluan
Pada  tahap  ini  dilakukan  Pada  tahap  ini dilakukan  persiapan  berupa  pemilihan  judul skripsi, studi pustaka dan diskusi dengan dosen pembimbing. Tahap ini dilakukan di Falkultas Teknik  Program  Studi  Teknik  Geologi Universitas      Mulawarman. Terdiri      dari struktur geologi regional pada daerah penyususan    proposal    penlitian    dan    studi pustaka.
tahap pengumpulan data dan pengolahan citra pengambilan  data  dengan  cara  pencatatan  data
penilitian terpadat sayap lipatan Formasi Pulau Balang Perselingan  antara Greywacke
T P dan  batupasir batugamping,
tuff     dasit ,
kwarsa dengan sisipan lapangan     pengambilan data     dengan cara batulempung, batubara, dan pencatatan  ini  yaitu  semua  data  yang  dijumpai
Batupasir greywacke ,  kelabu  kehijauan  padat tebal   lapisan   antara   50-100   m.   Batupasir kuarsa  kelabu  kemerahan  setempat  tuffan  dan gampingan   tebal   lapisan   antara   15-60   cm.
dilapangan ditulis dengan buku catatan lapangan, baik data yang dilihat secara langsung ataupun    data-data    yang    diperoleh    dengan pengukuran.
pengambilan data dengan alat meliputi kegiatan
Batugamping coklat muda     kekuningan,  P mengandung  foraminifera  besar  batugamping ini  terdapat  sebagai  sisipan  dalam  batupasir kuarsa,   dengan   tebal   antara   10-40   cm.   Di sungai  Loa  Haur,  mengandung Foraminifera besar  antara  lain Austrotrilina  howhici,  Brelis
pengambilan rekaman gambar singkapan, sampel    batuan,    kondisi    morfologi    dengan menggunakan kamera pengukuran data lapangan menggunakan  kompas  untuk  pengukuran  arah kedudukan  batuan,  pengambilan  sampel  batuan dengan menggunakan palu geologi.
Sp, Lepidocycilina Sp, Myogipina Sp , menunjukan   umur Miosen
lingkungan      pengendapan
Tengah dengan laut dangkal. 2.  Tahap penyelesaian dan penyajian data
Tahapan ini merangkum semua kegiatan yang telah dilakukan baik di lapangan maupun pada saat analisis di laboratorium menjadi satu kesatuan. Penyajian data pada akhirnya berupa peta lintasan, peta geologi dan peta struktur dari hasil pengamatan citra. Pada tahap penyajian peta di lakukan penindihan masing-masing hasil citra sesuai kebutuhan agar informasi pada peta dapat tersampaikan. Peta citra berupa peta- peta hasil band yang telah di gabungkan.
Batulempung  kelabu  kehitaman  dengan  tebal lapisan  antara  1-2  cm,  setempat  berselingan dengan    batubara    dengan    tebal    ada    yang mencapai  4  m.  Tufa  dasit,  putih  merupakan sisipan dalam batupasir kuarsa.
Formasi Balikpapan Perselingan batupasir dan batulempung dengan sisipan  batulanau,  serpih,  batugamping  dan batubara.  Batupasir  kuarsa,  putih  kekuningan, dengan  tebal  1-3  m  disisipi  lapisan  batubara dengan  tebal  5-10  cm.  Batupasir  gampingan, coklat,  berstruktur  sedimen  lapisan  bersusun dan  silang  siur  tebal,  lapisan  20-40  cm mengandung foraminifera kecil disisipi lapisan tipis  karbon.  Lempung  kelabu  kehitaman setempat  mengandung  sisa  tumbuhan  oksida besi  yang  mengisi  rekahan-rekahan  setempat mengandung lensa-lensa batupasir  gampingan. Lanau gampingan berlapis tipis serpih
kecoklatan berlapis tipis. Batugamping pasiran mengandung  Fosil  menunjukan  umur  Moisen Akhir bagian bawah-Miosen tengah bagian.

## Teknik Geologi Universitas Mulawarman
3.  Tahap   penyelesaian   dan   penyajian   data Tahapan  ini  merangkum  semua  kegiatan  yang telah  dilakukan  baik di lapangan maupun pada saat  analisis  di  laboratorium  menjadi  satu kesatuan.  Penyajian data  pada  akhirnya  berupa peta lintasan, peta geologi dan peta struktur dari hasil  pengamatan  citra.  Pada  tahap  penyajian peta    di    lakukan    penindihan    masing-masing hasil citra sesuai kebutuhan agar informasi pada peta dapat tersampaikan. Peta citra berupa peta- peta hasil band yang telah di gabungkan.
Pada  lokasi  pengamatan  3  (Lp.11)  diambil  1 sampel Batulempungberukuran handspacement pada    setiap    sampel    Batulempung.    Sampel batuan  yang  di  ambil  adalah  sampel  batuan yang  kompak  tidak  mudah  hancur.  Kemudian sampel  dikeringkan  lalu  dihaluskan  kemudian dilakukan uji granulometri pada laboratorium.
Pada  tabel  dibawah  dari  total  berat  mula-mula sampel setelah mesin G.3   pada   daerah   penelitian   100   gr, dilakukan    uji    granulometri    dengan ayakan    total    berat    yang    tertinggal menjadi 97.5 gr dan total persen kumulatif pada sampel G.3 sebesar 99.97%.
Berat  tertinggal  paling  banyak  adalah  64.0  gr pada mesh ukuran   100   dan   berat   tertinggal paling  sedikit  adalah  0.1  gr  pada mesh ukuran 16.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Granulometri
Hasil yang didapatkan dari uji  4 (empat) sampel Batulempung   pada   satuan   Batupasir   daerah penelitian    yang    dilakukan    di    laboratorium
Pada   lokasi   pengamatan   4   (Lp.14)   diambil   1 sampel   Batulempung   berukuran handspacement pada setiap sampel Batulempung .
Sampel   batuan   yang   di   ambil   adalah   sampel batuan    yang    kompak    tidak    mudah    hancur. Kemudian   sampel   dikeringkan   lalu   dihaluskan kemudian    dilakukan    uji    granulometri    pada laboratorium.
Geologi dan Survei Teknik Universitas Mulawarman   dengan berikut. ayakan,   yakni   sebagai Pada  lokasi  pengamatan  1  (Lp.24)  diambil  1 sampel Batulempung berukuran setiap        sampel handspacement
pada
Batulempung.  Sampel  batuan  yang  di  ambil adalah  sampel  batuan  yang  tidak  kompak  dan tidak    mudah    hancur.    Kemudian    sampel dikeringkan lalu dihaluskan kemudian
Pada  tabel  dibawah  dari  total  berat  mula-mula sampel G.3 pada daerah penelitian 100 gr, setelah dilakukan  uji  granulometri  dengan  ayakan  total berat  yang  tertinggal  menjadi  98.5  gr  dan  total persen    kumulatif    pada    sampel    G.3    sebesar 99.97%.
Berat tertinggal paling banyak adalah 64.0 gr pada mesh ukuran   100   dan   berat   tertinggal   paling sedikit adalah 0.1 gr pada mesh ukuran 16.
Tabel Granulometri
dilakukan uji granulometri pada laboratorium Pada  tabel  dibawah  dari  total  berat  mula-mula sampel  G.1A  pada  daerah  penelitian  100  gr, setelah    dilakukan    uji    granulometri    dengan ayakan  total  berat  yang  tertinggal  menjadi  99.1 gr  dan  total  persen  kumulatif  pada  sampel  G.1 sebesar 99.95%.
Berat  tertinggal  paling  banyak  adalah  46.2  gr pada mesh ukuran   100   dan   berat   tertinggal paling sedikit adalah 1.0 gr pada mesh ukuran 8.
Pada   lokasi   pengamatan   2   (Lp.9)   diambil   1 sampel  Batulempung  berukuran handspacement pada setiap sampel Batulempung Sampel  batuan  yang  di  ambil  adalah  sampel batuan  yang      tidak  mudah  hancur.  Kemudian sampel  dikeringkan  lalu  dihaluskan  kemudian dilakukan uji granulometri pada laboratorium.

## Uji X-Ray Diffraction
dilakukan   di   laboratorium   Mipa Universitas
Hasanudin  Makasar     dengan     menggunakan
Hasil   yang   didapatkan   dari   uji X-Ray Diffraction dengan mengambil 4 (empat)
mesin sinar X (XRD).
Pengumpulan     data     mengenai     karakteristik lempung  di  daerah  penelitian  dilakukan  dengan
sampel
Batupasir batulempung pada      satuan daerah penelitian yang
Mesh Diameterr mm Diameter (Phi) Berat tertinggal Persen berat Persen Kumulatif 4 4.75 -2.24 - 0 0 8 2.36 -1.23 - 0 0 16 1.18 -0.23 03 0.30 0.30 30 0.60 0.73 1.8 1.82 2.12 50 0.30 1.73 42.7 43.3 45.47 100 0.15 2.73 29.3 29.7 75.21 200 0.075 3.73 12.5 12.6 87.9 PAN <0.075 < 3.73 11.9 12.8 99.98 Jumlah 98.5
melakukan analisis observasi laboratorium. lapangan dan Hasil Sampel XRD Pengamatan megaskopis  dilakukan  terhadap  sampel untuk  mengetahui  sifat  fisik   lempung.
Hal  ini  dilakukan  dengan  analisis  warna, ukuran butir, sifat lempung.

## A. Sampel Batulempung LP 24
Hasil  analisis  XRD  pada  sampel  Batulempung pada  LP  24  menunjukan  kandungan  mineral kaolin.  Dengan  analisis  XRD  dan  memalui perlakuan heated 550 o C  terdapat  mineral lempung dengan presentasi kaolinit 47.6%.
Mineralogi   lempung   diketahui  dengan (XRD) analisis terhadap Langkah X-Ray Diffraction 4 sampel batulempung. preparasi  dilakukan  untuk
menghaluskan sampel agar memudahkan melakukan   pengujian   dengan   sinar   x. analisis    XRD    dilakukan    dalam    tiga perlakukan,    yaitu air-dried,    ethylene glycolated , dan heated pada 550 o C secara berurutan.
Pada    tabel    dibawah    dari    total    presentasi lempung  dapat  diketahui  dengan  analisis  XRD.
Analisis  ini  menghasilkan  keluaran  presentasi unsur   oksida   utama   yang   menyusun   mineral lempung . Sifat Fisik Lempung daerah penelitian Tabel 2 Tabel  penamaan mineral lempung Batulempung  yang  di  dapatkan  di  lokasi penelitian mempunyai sifat fisik berwarna  coklat  keabu-abuan  berukuran sangat halus, mudah pecah dalam kondisi kering,   Namun   sangat   lengket   dalam kondisi     basah,  mudah  dibuat     dan dibentuk  untuk  membuat  batu  bata  dan mempunyai sifat elastis.

## Hasil Uji XRD  BatuLempung
Analisis  XRD  dilakukan  denga  tahapan yang    dimulai lempung   yang batulempung. dari    pemisahan    fraksi diperoleh   dari   sampel Pada   gambar   grafik   di   bawah   terdapat   Nilai intensistas dilihat dari sampel LP 24
Pemisahan dilakukan dengan batulempung dengan uji XRD terdapat Sampel 1 pada  LP  24  dengan  presentasi  Kaolin  (47.6%) dengan calculated indeks  kandungan  kimia  H (Al Si2) 06, Al H4 09 Si2.
dengan  metode     sentrifugasi meletakan   fraksi   lempung   pada   kaca preparat  dan  mengangin  anginkanya  di udara terbuka ( air-dried ) sebelum ditembak dengan XRD. Sampel ditembak kembali setelah diperlukan dengan etilen glikol   ( ethylene   glycolated ).   Terakhir, sampel ditembak kembali      setelah dipanaskan  hingga  suhu  550 o C  ( heated 550 o C ).   diperlukan   tambahan   tersebut bertujuan mengidentifikasi material lempung tertentu yang tidak muncul pada perlakukan air-dried.
Gambar 5.5 Grafik Nilai intesitas Analisis    XRD empat    metode terhadap   semua dengan    menggunakan tersebut    di    lakukan sampel.   Hasil   analisis
Hasil  analisis  XRD  pada  sampel  batulempung pada  LP  9  menunjukan  kandungan  mineral kaolinit.  Dengan  analisis  XRD  dan  melalui perlakuan heated 550 o C terdapat mineral lempung  dengan  menggunakan  metode XRD  menunjukan  bahwa  Batulempung tersusun oleh mineral lempung je
Index Amount (%) Name Formula Sum A 52.4 H (Al Si2) 06 Al H 06 Si2 B 47.6 Kaolin Al H4 09 Si2 - 9.3 Unidentified peak area -

## Teknik Geologi Universitas Mulawarman
5.4. 16 Hasil Sampel XRD
B. Sampel Batulempung LP 24
terdapat Sampel 1 pada LP 24 dengan presentasi Kaolin    (47.6%)    dengan calculated indeks kandungan kimia H
Hasil analisis XRD     pada sampel Batulempung  pada  LP  24  menunjukan kandungan mineral  kaolin. Dengan analisis   XRD   dan   memalui   perlakuan heated 550 o C  terdapat  mineral  lempung dengan presentasi kaolinit 47.6%.
Pada  tabel  dibawah  dari  total  presentasi lempung  dapat  diketahui  dengan  analisis XRD. Analisis ini menghasilkan keluaran presentasi  unsur  oksida  utama  yang menyusun mineral lempung .
Pada  gambar  grafik  di  bawah  terdapat Nilai  intensistas  dilihat  dari  sampel  LP
(Al Si2) 06, Al H4 09 Si2.
Tabel Tabel  penamaan mineral lempung
Rainforcement , sedangkan mineral illite dalam 24  batulempung  dengan  uji  XRD
Tabel 5.6 Tabel presentasi dan penamaan mineral
lempung
spesifikasi  bahan  industri  mineral  illite  dipakai  untuk pembuatan bahan baku keramik
Berdasarkan   hasil   Analisis   yang   dilakukan   dalam penelitian    dengan    menggunakan    Analisis X-Ray Diffraction dapat  disimpulkan  bahwa  pada  stasiun lokasi pengamatan 24, lokasi pengamatan 9 dan lokasi pengamatan    11,    dapat    disimpulkan    bahwa    jenis mineral  pada  batulempung  ialah  Kaolinite  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  industri  pembuatan  batu bata    dan    tanah    urug.    Sedangkan    pada    stasiun    14 dengan    mineral    monmorillonite    dan    mineral    illite dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  idustri  pembuatan dasar gerabah dan keramik.
Pada   gambar   grafik   di   bawah   terdapat   Nilai intensitas  dilihat  dari  sampel  LP  9  batulempung dengan  uji  XRD  terdapat  Sampel  2  pada  LP  9 dengan  presentasi Kaolin (43.4%)
kimia  H dengan (Al  Si2)
calculated indeks  kandungan 06, Al H4 09 Si2.
Dari table perbandingan  di  atas  serta  grafik  yang tertera  dalam  gambar,  dapat  dilihat  bahwa  hasil analisis dengan mineral mineral   lempung   didaerah   penelitian menggunakan    analisis    XRD    hanya kaolin,  yang  memenuhi  syarat  dengan karakteristik mineral kaolinite yang bias dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata. Sedangkan mineral montmorillonite masuk dalam spesifikasi bahan industri seperti peyangga katalis atau (catalyst support) dan  juga  sebagai
Index Amount (%) Nam e Formul a A 43.4 Kaolin Al H4 09 Si2 B 28.5 H (Al Si2) 06 Al H 06 Si2 C 28.1 Aluminium silicate hydroxide Al H4 09 Si2 - 14. 1 Unidentifie d peak area - Index Amount (%) Name Formula Sum A 52.4 H (Al Si2) 06 Al H 06 Si2 B 47.6 Kaolin Al H4 09 Si2 - 9.3 Unidentified peak area -

## Teknik Geologi Universitas Mulawarman

## Sifat Karakteristik Mineral Lempung Hasil Uji XRD
Dari table perbandingan di atas serta grafik yang tertera  dalam  gambar,  dapat  dilihat  bahwa  hasil
manfaatkan sebagai bahan pembuatan Batu bata di karenakan  mineral  tersebut  Tidak  memiliki  ciri- ciri ke plastisan seperti mineral Kaolin, melainkan Mineral Montmorilonite lebih     banyak di analisis dengan mineral mineral   lempung   didaerah   penelitian menggunakan    analisis    XRD    hanya kaolin,  yang  memenuhi  syarat  dengan
manfaatkan  dalam  berbagai  bidang  penggunaan, seperti kertas fotokopi, adsorben selektif, pengobatan  membrane  dan  produksi  katalis  atau peyangga katalis.
karakteristik     mineral     kaolinite yang     bias dimanfaatkan   sebagai   bahan   pembuatan   batu bata. Sedangkan mineral montmorillonite masuk
Pada tabel di atas menunjukan perbandingan hasil presentasi  lempung  pada  granulometri  yang menunjukan  hasil  dari  granulometri  menunjukan presentasi  lebih  banyak  ditemukan  Non  lempung dengan  kategori  prsentasi  64.0%  dengan  ukuran butir  batu  pasir  sedang  sampai  dengan  lanau, sedangkan presentasi lempung 15.5%.
dalam spesifikasi bahan industri seperti peyangga katalis atau (catalyst support) dan juga sebagai Rainforcement ,  sedangkan  mineral  illite dalam  spesifikasi  bahan  industri  mineral  illite dipakai untuk pembuatan bahan baku keramik.

## A. Mineral Kaolin
Sedangkan   dengan   Analisis X-ray   Diffraction menunjukan  hasil  presentasi  lempung  pada  setiap sampel  yang  di  analisis  ditemukan  jumlah presentasi  lempung  pada  setiap  sampel  mencapai lebih  dari  53.3%  lempung,  sedangkan  jumlah  non lempung  pada  analisis x-ray  diffraction mencapai kurang dari 3.8% non lempung.
Pada Lp 24, Lp,9 dan Lp 11 pada analisis XRD Jenis  mineral    yang  paling  umum  pada  daerah penelitian    adalah    kaolin.    Ciri    ciri    Mineral lempung   tersebut cukup   plastis   dan   mudah dibentuk, mudah dibengkokan serta tidak mudah patah   (smoot,1961).       Mineral   kaolin   perlu ditambahkan    dalam    bahan    gerabah    karena mempunyai sifat ke plastisan pada lempung. dan
Terjadi  perbedaan  presentase  pada  grafik  X-RD,
mempunyai     sifat     fisik yang memenuhi karena    presentase    Granulometri ukuran    butir,    sedangkan    X-RD komposisi   mineral.   Dimana   pada berdasarkan berdasarkan granulometri persyaratan    untuk    dijadikan    sebagai    bahan bangunan  yaitu  batu  bata,  kelebihan  lempung didaerah penelitian ini adalah kandungan oksida besi  yang  relative  tinggi.  kandungan  ini  terlihat dari   kandungan   lempung   yaitu   abu-abu   dan menjadi ciri pada daerah Desa Bukit Raya.
ukurang  lempung  berpresentase  lebih  kecil  dari pada ukuran butir lainnya. Sedangkan pada X-RD presentase      lempung besar karena pada granulometri   ukuran   butir   lempung   termasuk kedalam mineral lempung dan ukuran butir di atas lempung terdapat juga mineral lempung. Sehingga presentasi lempung menjadi lebih besar.
B.  Mineral Illite
Pada Lp 14 dengan menggunakan analisis XRD di  dapatkan  Jenis  mineral  lempung  Ilite    pada daerah    penelitian.    Ciri    ciri    Mineral    illite memiliki  struktur  yang  mirip  dengan  muscovite namun  telah  mengalami  defesiasi  alkali  dengan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
sedikit  subtitusi  ( Al  Silika )  pada  tetrahedral. 1.  Kondisi geologi daerah penelitian terbagi:
kelemahan  mineral  illite  tersebut   tidak  bisa  di manfaatkan sebagai bahan pembuatan Batu bata di  karenakan  mineral  tersebut  Tidak  memiliki
a.  Pada   daerah   penelitian   secara   geologi dibagi  menjadi  3  (tiga)  satuan,  yakni, Endapan  Alluvial,  satuan  Batupasir  Bukit Raya, satuan Batupasir Buana Raya. Pada
ciri-ciri   ke melainkan manfaatkan plastisan   seperti   mineral   Kaolin, Mineral sebagai illite    lebih  banyak    di pembuatan daerah penelitian termasuk formasi
bahan  dasar
Balikpapan    dan    Pulau    Balang    yang dicirikan  dengan  litologi  batulempung dengan  sisipan  Batubara,  Batupasir  dan Serpih. Keramik rumah. C.  Mineral Montmorilonite b.  Pada daerah penelitian        secara
Pada Lp 14 dengan menggunakan analisis XRD
geomorfologi   dibagi   menjadi   2  (dua)
asal dari dan dari
di dapatkan       Jenis mineral lempung bentuk asal, yakni yang bentuk terdiri Terkikis
Montmorilonite  pada daerah penelitian. Ciri ciri Mineral  Montmorilonit  memiliki  struktur  yang mirip dengan muscovite namun telah mengalami defesiasi alkali dengan  sedikit  subtitusi (Al- Silika) pada   tetrahedral.   kelemahan   mineral denudasional bentuklahan bentuk   asal Perbukitan fluvial   yang   terdiri bentuklahan Dataran Aluvial. Pada  daerah  penelitian  hasil  pembuatan penampang  profil  stratigrafi  pada  2  (dua) c.
Montmorilonite tersebut tidak bisa di
stasiun   pengamatan   didapatkan   jenis lingkungan   pengendapan   pada   daerah penelitian   yakni Upper   Delta   Plain, berdasarkan klasifikasi horne (1978) .
d.    Pada daerah penelitian setelah dilakukan

## Book, PT. GDA Daya Ayfedha
Callister,Jr,  W.D.,  Rethwisch,  D.G,.  "Materials Science  and  Engineering  An  Introduction 8 Th ", John Wiley & Sons, Inc. 2009.
pengamatan laboratorium, yaitu    sayap penelitian. lapangan dan     analisis terdapat  struktur  geologi Dhena  Ria  Barley,  Rudi  Hartono  dan  Santoso., Komposisi Pembuatan perlipatan  pada    lokasi 2011. Pengaruh Montmorillonite Pada 2.  Pada daerah penelitian berdasarkan Polipropilen Kekuatan NanoKomposit Terhadap pengamatan       lapangan dan analisis Tarik dan Kekerasannya laboratorium, dengan menggunakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
Analisis XRD pada LP 24, Lp 9, dan Lp, 11 ditentukan   nama   mineral   yaitu   mineral Kaolin, sedangkan pada LP 14 dengan hasil
Analisis  XRD  di  Tentukan  nama  mineral yaitu mineral Montmorilonite dan Illite.
Berdasarkan  hasil  Analisis  yang  dilakukan dalam    penelitian    dengan    menggunakan
Ginanjar,  D.R.,  2013. Manajemen  Optimalisasi Lahan  Bekas  Tambang  Pasir  (Galian  C) Dengan  Pemanfaatan  Tanaman  Perintis Cebreng (Gliricidia sepium) ( Studi Kasus di
3. Desa Cibeurem Wetan,      Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat ).  Bandung  : Analisis X-Ray       Diffraction dapat lokasi 9  dan Universitas Padjadjaran. disimpulkan   bahwa   pada   stasiun pengamatan  24,  lokasi  pengamatan Itoh, Y. Abdullah, M and Okuyama, K,.  J. Mater. Res. 19, 1077, 2004.
lokasi  pengamatan  11,  dapat  disimpulkan bahwa   jenis   mineral   pada   batulempung ialah  Kaolinite  dapat  dimanfaatkan sebagai bahan   industri   pembuatan   batu   bata   dan tanah   urug.   Sedangkan   pada   stasiun   14 dengan mineral monmorillonite dan mineral
J.I.  Langford  and  A.J.C.  Wilson,  "Scherrer  after Sixty   Years:   A   Survey   and   Some   New Results  in  the  Determination  of  Crystallite Size,"  J.  Appl.  Cryst.  11  (1978)  pp  102- 113.
illite   dapat   dimanfaatkan  sebagai   bahan idustri    pembuatan keramik. dasar  gerabah  dan Saryanto,    H.,    "High    Temperature    Oxidation Behavior  of    Fe80Cr20  Alloys  Implanted with  Lanthanum  and  Titanium  Dopant"
Master Thesis,  Universiti Tun  Hussein  Onn Malaysia, Malaysia, 2011.

## 6.2 Saran
Sebaiknya   untuk  penelitian   analisis   XRD   ini labratorium geologi menyediakan alat XRD agar dapat  melakukan  penelitian  dikampus,  kerena minimnya  alat  penelitian  harus  mengirim  setiap sampel ke Universitas Hasanuddin Makasa
Supriatna S., Sukardi R., Rustandi E., 1995, Peta Geologi   Lembar   Samarinda,   Kalimantam Timur ,    Bandung:    Pusat    Penelitian    dan Pengembangan Geologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Tri  Winarto,  Anis  Kurniasih,  Istiqomah  Ari
Kusuma.   2017, Identifikasi   jenis   dan Abdullah,  M.,  Isakndar,  F.,  Okuyama,  K.  and
Shi,  F.G,.  "  J.  Appl.  Phys.  89,  6431,  dan Khairurrijal, Nano Saintek. 1, 28. 2008.
karakterisitik   Lempung   di jiwo,  bayat,  Klaten  dan sebagai  Galian  Industri,
Diponogoro. Semarang perbukitan Arahannya universitas Abdullah, M & Khairurrijal,. "Review: Karakterisasi Nanomaterial" J.      Nano Saintek. Vol. 2 No. 1, Feb. 2009.
Allen,   G.P.   and   Chambers.   J.   L.C,   1998,
Sedimentation in     the Modern and
Miocene    Mahakam    Delta ,    Indonesian
Petroleum
Association       Proceeding,
Jakarta, Indonesia.
Bachtiar,  A.,  Kurniawan,  E.,  dan  Widodo, K.S.,  2003. Regional  Kutai  Basin  and Mahakam   Delta   Field   Trip ,   Guide